r71 Sitzung am 19. März. Dr. E. Weiss. A. Pater». 103 



rate ist in der öster. Zeitschrift f. Berg- u. Hüttenwesen 1860 Nr. 36, vom k. k. 

 Hüttenverwalter Herrn A. Hauch ausführlich beschrieben. Das Grubenwasser 

 hat nur einen geringen Kupfergehalt nämlich durchschnittlich Oo Loth 

 Kupfer per Cubikfuss. 



Die Uebelstände der Manipulation sind im wesentlichen folgende : 



1 . Der Eisenverbrauch ist ein bedeutend grösserer als das Aequivalent. 

 Man brauchte in den letzten 1 Jahren per Centner Kupfer bis zu 4 Centner 

 Eisen. Die Ursache hiervon wird dem Gehalte des Grubenwassers an Eisen- 

 vitriol zugeschrieben, welcher sich beim längeren Verweilen in den Fälllutten 

 höher oxydirt und dann das Fälleisen angreift. 



2. Der erhaltene Cementkupferschlich ist sehr unrein, derselbe enthält 12 

 bis 90»/ Kupfer, ist mit Eisenoxydhydrat, basischen Eisenoxydsalzen und 

 Kohleneisen gemengt, bedarf daher einer mehr oder minder kostspieligen Nach- 

 arbeit. 



Die Ausdehnung des Apparates erschwert endlich die Ueberwachung des- 

 selben, und das Ausheben des Cementschliches und das Reinigen des Kupfers 

 vom Eisen scheint zu mannigfacher Verzettlung desselben Anlass zu geben. 



Tch versuchte, um diesen Uebelständen abzuhelfen, einige Methoden der 

 Kupferfällung. Eine Fällung durch Schwefelwasserstoff oder Schwefelnatrium 

 lässt sich bei der Armuth des Cementwassers nicht anwenden, da das Schwefel- 

 metall in so geringer Menge sehr lange Zeit brauchen würde, um sich vollstän- 

 dig abzuscheiden. 



Besser gelingt die Fällung mit einem galvanischen Apparate und durch 

 diese Methode glaube ich die Aufgabe gelöst zu haben. 



Bekanntlich scheidet sich, wenn man eine Kupfervitriollösung der Wirkung 

 einer Daniell'schen Zinkkupfer-Batterie aussetzt, andern mit dem Zinkpole 

 verbundenen Drahte, der Kathode, das Kupfer ab $ es braucht aber, selbst 

 wenn man ein sehr grosses Blech mit dem Zinkpole in Verbindung bringt, sehr 

 lange Zeit, bis die Lösung vollkommen entkupfert ist. Ich wendete daher einen 

 andern Apparat an, welcher in der Galvanoplastik wohlbekannt ist, und welcher 

 von Jacobi angegeben ist. Derselbe besteht aus zwei Zuckergläsern, das eine 

 ist bestimmt, die Kupfervitriollösung aufzunehmen, das andere, welches in er- 

 sterem hängt, hat keinen Boden und ist mit einer Thierblase verschlossen. 

 Letzteres wird mit verdünnter Schwefelsäure oder Salzwasser gefüllt und ist 

 bestimmt das Zink aufzunehmen, welches durch einen Kupferdraht mit dem zu 

 verkupfernden Gegenstand, der in die Kupferlösung eingetaucht wird, verbun- 

 den ist. 



Dieser einfache Apparat in zweckmässiger Weise abgeändert, scheint den 

 Anforderungen zu entsprechen. Man kann leicht der Anode eine solche Aus- 

 dehnung geben, um die Flüssigkeit in verhältnissmässig kurzer Zeit zu ent- 

 kupfern. Ich wendete zuerst diesen Apparat in folgeuder Form an : In einer 

 grossen Porzellanschale war ein grosses Zuckerglas mit Blase verbunden einge- 

 hängt, am Boden der Schale befand sich granulirtes Kupfer, welches durch einen 

 Kupferdraht mit einer in dem Glase befindlichen Spirale von Zink oder 

 Eisenblech in Verbindung war. In der Schale befand sich Kupfervitriollösung in 

 dem Glase verdünnte Schwefelsäure. Der Apparat gab insofern Hoffnung auf 

 günstigen Erfolg, als sich damit eine starke Lösung von Kupfervitriol in mehreren 

 Tagen vollkommen entkupfern Hess. 



Ich machte hierbei die Bemerkung, dass sich das Kupfer zuerst auf den 

 Kupferstückchen ablagerte, welche dem Zink- oder Eisenbleche am nächsten 

 lagen, während die entfernter liegenden erst nach geraumer Zeit zur Thätigkeit 



